( i33 ) 



entonnoir de verre, dont le bec est ferm, sur une tendue de i centimtre, 

 avec de l'argile humecte d'eau sale, le bec tant coiff avec un linge, 

 pour empcher celle-ci de tomber; le bec traverse la tubulure d'un bocal 

 rempli d'une dissolution concentre de sl marin dans laquelle se trouve 

 une lame de zinc dcape. On introduit ensuite dans un tube de verre uiv 

 fil de platine qui dpasse l'extrmit de quelques millimtres que l'on 

 soude; le bout soud est plong dans la dissolution d'or. Le bout libre du 

 fil qui sort par l'autre extrmit du tube est mis en communication avec la' 

 lame de zinc; au mme instant, l'action lectro-chimique commence par 

 suite de l'action de l'eau sale sur le zinc. L'or se prcipite peu peu sur le 

 trs-petit bout du fil de platine qui plonge dans la solution d'or. Au bout 

 de peu de temps , tout l'or se trouve dpos sur une trs-petite tendue 

 de surface. On coupe le bout, on pse; on enlve l'or, on pse de nouveau,- 

 et la diffrence donne le poids de l'or. On peut ainsi recueillir et peser des 

 quantits tres-minimes d'or renfermes dans une dissolution. J'indique 

 dans mon Mmoire les prcautions prendre pour faire convenablement 

 cette exprience. 



J'ai cherch ensuite la solution de cette question : 

 Une dissolution quelconque, acide ou alcaline, renfermant de l'or et 

 divers mtaux, tant donne, en retirer l'or dans un grand tat de puret. 

 La solution de cette question exigeait l'emploi de principes nouveaux, 

 que je vais exposer, et dont l'industrie pourra tirer parti dans plu- 

 sieurs cas. 



Supposons qu'un mtal oxydable soit en dissolution , dans un liquide 

 quelconque, avec un autre qui l'est trs-peu ; si l'on veut sparer ce dernier 

 de l'autre, en se servant de l'appareil dcomposant form d'un couple et 

 d'un diaphragme en terre, cuite , on agira comme il suit : 



On conoit que si l'on verse dans la partie ferme par le diaphragme 

 la di.ssolution mtallique, et dans le vase o plonge ce diaphragme, une 

 dissolution de mme densit, et qui n'en diffre qu'en ce qu'elle ne ren- 

 ferme pas le mtal que l'on veut retirer, celui-ci tant en trs-petite quan- 

 tit, il n'y aura point d'endosmose , ou du moins elle sera excessivement 

 faible; c'est en cela que consiste le succs de l'exprience : en effet, pp- 

 rons sur une dissolution renfermant de l'or, du cuivre, du fer. Commen- 

 ons par une dissolution d'or et de cuivre dans l'eau rgale. 



On verse la dissolution, que l'on a rendue aussi neutre que possible, 

 dans le diaphragme, que l'on place dans un vase renfermant une dissolution 

 de cuivre au mme degr de concentration , et dans laquelle plonge une" 



